タキストロン スロープ専用シート ＳＬ

施工方法

下地や床材の種類によって使用する接着剤・副資材などが異なります。別紙「工法」の表を必ずご確認ください。
使用前保管時・施工時・養生時 ① 5℃以下（気温・下地）にならないこと ② 急激な温度変化がないこと ③ 水濡れのないこと◇施工の前に●建築基準法施行令にて、スロープの勾配は最大１／８までと規定されています。
１／８を超えるスロープへの施工はやめてください。
（バリアフリー新法など、建築物によって、勾配についての関係法令、基準は違います。勾配については設計者にご確認ください。）●ナイスレイシートとの二重張りは出来ません。

1．
下地・使用環境の確認●下地の清掃を行い、砂・塵埃などを除去してください。
●下地の表面が平滑で十分な強度があること、塗料や油分などの汚れが残っていないことを確認してください。
●下地に湿気がある場合は十分に乾燥するまで養生してください。
（必要に応じて下地の水分率を確認してください。）●施工開始から養生終了までの間に5℃以下（気温・下地）になる場合や、急激な温度変化や水濡れがある場合は施工できません。

２．
割り付け

施工の前に4―3. グレーチ

●低温条件下では硬くなりますので、冬期に施工しにくい場合には、室●グレーチング廻
処理材の仕上げ端部から5mm間を空けてくだ

シール工●防滑性と排水性に特化したエンボス設計となっております。シートの方向に注意してください。
温を昇温してください。
（シート裏面の矢印の向きがスロープの上から下に向かうように施工してください。） ●巻き上げ施工する場合は、20R以上のR面木及びアルミジョイナー
側溝ト製
No.20-311S）を使用してください。
●できるだけ継目部を少なく、端部に小さなシートが入らないように割り付けてください。（㈱アシス（下地の直線が出ていない場合は、巻き上げ施工できません。）（壁と床との取り合いにおいて水平直角の精度が出ていれば、R面木●端部は端部処理材の仕上げ代として側溝端部から5mm以上、壁際は3mm程度の隙間を空けてください。
5mm以上不要の場合があります。）●接着剤を端部まで塗布するため、シート端部の位置を下地に鉛筆などでけがいてください。
●施工中、及び施工直後に急激な温度変化（直射日光・暖房等）を与え※スロープの下端部分のシートは、押さえ代としてスロープの終点から10～15ｍｍ程度の隙間を設けないように養生してください。てください。押さえ金物はスロープの終点と端部を揃えてください。下図参照。
（押さえ代を設けずに●接着剤を使用する際は、換気を行い、引き渡しまでに数日期間を設けるなどの配慮をしてください。
3mm程度施工を行うと、押さえ金物が持ち上がり、シートに浮きが生じる原因になります。）※スロープの下がアスファルトなど弱い下地の場合はその部分に金物がかからないようにお願いします。
※金物サイズ推奨例：幅35ｍｍ以上、高さ2.6ｍｍ以上、厚み1.0～2.0ｍｍ。

推奨施工例

押さえ金物

スロープ専用シート（押さえ代あり）悪い施工例

1. 下地の清掃

押さえ金物

スロープ専用シート

押さえ代

浮き

●シートの折り返

スロープ

アスファルト

2. 割り付け●できるだけ継目部を少なく、端部に小さなシートが入らないように割り付けてください。

３．
仮敷き●張り付け基準線に沿って、仮敷きを行ってください。
●シートには方向性があります。同一方向になるように施工してください。
●巻きグセを取り、シワが生じないように敷き延ばしてください。
●できるだけ柄合わせを行いながらシートを敷いてください。
●二枚のシートの継目部は突き付けとし、隙間が生じないように注意してください。
●継目は柄模様の目地部で行うのが基本です。
●踊り場のあるスロープでは、基本的には次のような施工方法を推奨いたします。
（ただし、スロープの形状によってはこの限りではありません。）

推奨施工例①

推奨施工例②

平場面

継目部分

試験データ

3. 仮敷き
標準塗布量

モルタル下地●クシ山が1/3以●張り付け基準線に沿って、仮敷きを行ってください。
●シートには方向性があります。同一方向になるように施工してください。
●巻きグセを取り、シワが生じないように敷き延ばしてください。
●柄模様のあるシートは、できるだけ柄合わせを行いながら、シートを敷いてください。
●二枚のシートの継目部は突き付けとし、隙間が生じないように注意してください。
●継目は柄模様の目地部で行うのが基本です。

4．
壁際の裁断
4―1. 巾定規による仕上げ

P.218

100mm以上

継目部分
壁際・柱などの裁断は、巾定規・バースクライバーなどを用いてけがきます。
そして、けがき線に沿って裏面をアンダーカットしながら裁断してください。柱を切り込んだ場合、切り込み角からの裂けを防ぐためにガムテープで補強してください。

●防滑性と排水性に特化したエンボス設計となっております。シートの方向に注意してください。
（シート裏面の矢印の向きがスロープの上から下に向かうように施工してください。）

ガムテープでの補強

4―2. トリマーによる仕上げ工法・下地
P.229
施工手順
P.247

●踊り場のあるスロープでのシート同士の継目処理は、平場面で行うか、押さえ金物で施工を行ってく●シートを接着剤で張り付けた後にトリマーで壁際を仕上げてください。
●冬期はシートが硬くなりますのでヒートガン・ガストーチで少し加熱してカットしてください。
（平場面は接着強度確保のため100mm程度設けてください。10.継目処理手順参照）

ださい。
（加熱が過ぎると反り上がるため加熱が過ぎないように注意してください）４．
接着剤の塗布準備●壁際の仕上げはシートを押し込まないでください。

●下地に接着剤を塗布するため、タキスロトンの半分（幅方向）をずれないように折り返してください。

膨れ押し込み図

接着剤・
副資材
P.314
副資材
品番一覧
P.328
メンテナンス・
注意
P.333

251

下地

下地

下地

５．
接着剤の塗布

壁

壁

壁

膨れ図

良い仕上げ図●エポキシ系接着剤の場合、接着剤は下地上での混合は行わないで別容器で十分に攪拌してください。
（下地上で混合すると混合不良となり後日のフクレ・接着不良の原因となります。）
標準塗布量 モルタル下地：300〜400g/㎡●下地に塗布ムラが生じないように均一に塗布してください。
非吸水性下地：250〜350g/㎡●クシ山が1／3以上摩耗した場合、三角ヤスリで目立てを行ってください。

６．
オープンタイム●接着剤を塗布した後オープンタイムを取り、張り付け可能時間内にシートを張り付けてください。
●オープンタイムが短いとガス膨れが生じます。
●オープンタイムを取り過ぎて接着剤が乾き過ぎると、接着力が低下します。

6．
オープンタ

●接着剤を塗布しように張り付け●オープンタイム●オープンタイム● オ ー プ（下地によって異なり※5℃以下では使用しないでく（硬化反応が進平場面

P.196
法規関連

●タキボンド＃6
で十分に撹拌し膨れ・接着不良の●下地に塗布ムラり、欠損部がある（押さえ代なし）●下地にゴミ、異物などが入りますと膨れの原因になりますので丁寧に掃除
スロープ

5. 接着剤の塗●砂・塵埃などを除去してください。
をしてください。

アスファルト

●接着剤を端部まるため、シート置を下地に鉛筆がいてくださいオープンタイムの目安（20℃）

指触によるオープンタイムの目安

接着剤

オープンタイム

張り付け可能時間

タキボンド#607

20 〜 30 分

40 〜 50 分

タキボンド#701

30 〜 40 分

50 〜 70 分

タキボンド#601

30 〜 40 分

60 〜 70 分

タキボンド＃607

表面が薄く皮張り※5℃以下（気温・下地）
では使用しないでください。
（硬化反応が進みません。）

押しても手につかない

タキボンド＃701

7．
張り付け・エアー抜き●シートにシワを生じさせないように、中央部から丁寧にシートを張り付けてください。
●シート張り付け後、しごき圧着でエアー抜きを十分に行い、床ローラーや、しごき棒などで圧着してください。

表面が薄く皮張り

押しても手につかない

タキボンド＃601

8．
壁際の裁断

●壁際は3mm程度の隙間が空くように裁断してください。
●下地に防水層がある場合は、カッターナイフ等で傷を付けないように注意してください。

9．
圧着＜溶接条件の目安＞●壁際及び継目部をハンドローラーやコーナーローラーで十分に圧着してください。

設定

10．
養生（1～2日）

アナログ6～7デジタル

400～500 ℃

スピード

1～2ｍ／分

●接着剤が硬化するまで1～2日養生させてから、次工程の処理を行ってください。
●接着剤が硬化するまで、5℃以下（気温・下地）にならないようにしてください。
（5℃以下では硬化しないため）
また、急激な温度変化や水濡れがないようにしてください。
●接着剤が硬化するまで、重量物の運搬やキャスター椅子などによる「しごき」を避けてください。

11．
継目処理

（1）接着剤が完全に硬化してから溝切り機 でシート厚みの2／3の深さでＵ字溝を設けてください。
※推奨：「ユーキリ・スーパー」
φ2.5mm（2）熱風溶接機（ライスター）でタキストロン床溶接棒を溶融させながら、溶接ビードができる程度に溶接してください。
（3）タキストロン床溶接棒が冷えてから、余盛部を溶接棒トリマーなどで平滑に仕上げてください。
（1）
（2）
※

（3）

■スロープ（傾斜面）と平場面との継目処理について
傾斜面と平場面が交わる部分での継目処理は行わないで下さい。
（溶接部が破断する可能性があります。）
必ず、平場面で継目処理仕上げを行ってください。
※平場面での接着面は100mm以上確保してください。
※傾斜面と平場面が交わる場所で継目処理を行わなければいけない場合は押さえ金物を使用してください。

悪い施工例

× 溶接部破断の可能性あり

スロープ

床溶接棒

平場面
押さえ金具

推奨施工例②

傾斜面

継目部分

100mm以上

スロープ

継目部分

傾斜面

スロープ

推奨施工例①

床溶接棒

継目部分

傾斜面

平場面

推奨施工例③

床溶接棒

平場面

スロープ

試験データ

タキシール

傾斜面

P.196

平場面

12．
端部処理

●タキストロンの全周にマスキングテープ養生し、タキシール＃６００の幅が５ｍｍ以上になるように仕上げ用ヘラなどで端部処理を行ってください。
●マスキングテープは仕上げ後直ちに取り除いてください。
※完全屋外の吸水性下地にタキシール#600を使用する場合は、必ずプライマー タキボンド#625（別売品）で前処理を行ってください。

端部処理材の標準使用量タキシール#600
タキストロンSL

20m/本

13．
清掃

●シート残材・接着剤容器・梱包紙などを片付けてください。 ●カッターナイフの折れ刃の回収を徹底してください。

14．
養生（2～3日）●シール材が硬化するまで、2～3日養生させてください。
●シール材が硬化するまで、5℃以下（気温・下地）にならないようにしてください。
（5℃以下では硬化しないため）
また、急激な温度変化や水濡れがないようにしてください。
●シール材が硬化するまで、触ったり踏んだりしないようにしてください。
（継目にシール材を使用する場合は特にご注意ください。）●養生中は土足での歩行を控え、汚さないようにしてください。
（必要に応じて養生シートなどをご使用ください。）●屋内で使用する場合は換気を行い、引き渡しまでに数日期間を設ける等の配慮をしてください。
●重量物の運搬などは、接着剤やシール材が硬化した後、ベニヤ板などを敷いて車輪の跡形や傷を付けないように行ってください。

法規関連
P.218
工法・下地
P.229
施工手順P.247
接着剤・副資材
P.314
副資材
品番一覧
P.328
メンテナンス・注意
P.333

252